Determinação do grau de conversão de enxertia em nanocompósitos híbridos PS/PS-graft-POSS/POSS obtidos por processamento reativo - PDF
Download "Determinação do grau de conversão de enxertia em nanocompósitos híbridos PS/PS-graft-POSS/POSS obtidos por processamento reativo"
Raíssa Azeredo Regueira
1 Determinação do grau de conversão de enxertia em nanocompósitos híbridos PS/PS-graft-/ obtidos por processamento reativo Otávio Bianchi 1*, Gustavo B. Repenning 1, Leonardo B. Canto 2, Raquel S. Mauler 1, Ricardo V. B. Oliveira 1 1* - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre/RS Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Departamento de Engenharia de Materiais (DEMa), São Carlos/SP Resumo: Nanocompósitos híbridos de poliestireno (PS) e poliedros oligoméricos silsesquioxanos (), PS/PS-graft- /, com diferentes graus de enxertia foram preparados por processamento reativo no estado fundido utilizando-se peróxido de dicumila (DCP) como iniciador, na presença ou não de monômero estireno como agente de transferência de radical. As técnicas de cromatografia de permeação em gel (GPC) usando detecção tripla e de ressonância magnética nuclear de próton (RMN 1 H) foram utilizadas conjuntamente para a determinação da conversão de PS-graft- em função das condições de processamento reativo empregadas. A técnica de GPC foi empregada também para avaliar os efeitos de enxertia (PS-graft-) e de degradação das cadeias de PS (cisão ) que ocorrem simultaneamente durante o processamento sobre a variação das massas molares médias e da distribuição de massas molares das amostras. Os sistemas PS/ processados com estireno apresentaram maiores valores de massa molar ponderal média (M w ) e menores valores de polidispersão (M w /M n ), devido ao maior grau de conversão (28-40%) de enxertia (PS-graft-) e do menor grau de degradação (cisão) das cadeias do PS, quando comparadas com os sistemas PS/ processados sem estireno nos quais o grau de conversão de enxertia ficou em torno de 24-28%. Palavras-chave: PS,, PS-graft-, nanocompósito híbrido Determination of grafting conversion degree in PS/PS-graft-/ hybrid nanocomposites obtained through reactive processing Abstract: Hybrid nanocomposites of polystyrene (PS) and polyhedral oligomeric silsesquioxanes () - PS/PSgraft-/ - with different grafting degrees were prepared by reactive melt processing using dicumyl peroxide (DCP) as initiator in the presence or absence of styrene monomer as radical transfer agent. Gel permeation chromatography (GPC) using triple-detector and proton nuclear magnetic resonance (NMR 1 H) analyses were used together to determine the conversion degree of PS-graft- as a function of the reactive processing conditions adopted. GPC was employed to evaluate the effects of grafting (PS-graft-) and PS chains degradation ( scission) that occur simultaneously during processing on the variation of average molecular masses and distributions for each PS/ sample. PS/ systems processed with styrene showed higher weight average molecular weights (M w ) and lower polydispersity indexes (M w /M n ), as a result of higher grafting (PS-graft-) conversion (28-40%) and lower PS chain degradation level, as compared to PS/ systems processed without styrene in which the degree of grafting conversion was around 25-28%. Keywords: PS,, PS-graft-, hybrid nanocomposite Introdução A utilização de poliedros oligoméricos silsesquioxanos () em reações de copolimerização, enxertia ou mistura no estado fundido vem sendo explorada para a melhoria de propriedades mecânicas e térmicas de polímeros convencionais [1-4]. As moléculas de são 3421
2 formadas basicamente por estruturas com tamanho nanométrico com ligações silício e oxigênio, com fórmula: -(SiO 1,5 )n-, contendo grupos funcionais orgânicos pendentes. O processamento reativo no estado fundido é um método técnico e economicamente viável e ecologicamente interessante para estes propósitos. Pode ser realizado através de equipamentos convencionais de processamento de polímeros, além de não necessitar da utilização de solvente como meio reacional [5-7]. A conversão dessas reações pode ser quantificada por medidas viscosimétricas ou medidas espectroscópicas [8]. As modificações causadas por tais reações podem ser avaliadas por medidas de cromatografia de permeação em gel (GPC). O uso de detectores como viscosímetro on-line e espalhamento de luz tornou essa técnica atrativa para a determinação de massas molares absolutas e outras propriedades de polímeros em solução [9-11]. O objetivo deste estudo foi preparar nanocompósitos híbridos PS/PS-graft-/ por processamento reativo no estado fundido, em diferentes condições, e determinar o grau de conversão de enxertia por meio de combinação das técnicas de cromatografia de permeação em gel (GPC) com detecção tripla (espalhamento de luz, viscosimetria e índice de refração) e espectroscopia de ressonância magnética nuclear de próton (RMN 1 H). Os efeitos do processamento reativo sobre as massas molares médias e as distribuições de massas molares dos sistemas PS/PS-graft-/ foram avaliadas por GPC. Experimental Materiais Poliestireno atático (PS) foi adquirido da Sigma-Aldrich (441147), com M w = g/mol, M w /M n = 2. Metacrilato de 3-(heptafenil-)-propila (Methacryl Phenyl, MA 0734-T8), foi adquirido da Hybrid Plastics (USA) na forma de pó cristalino, com massa molar de g/mol. O possui um grupo metacrílico polimerizável e sete fenilas ligadas aos átomos de silício, conforme ilustrado na Fig. 1. Peróxido de dicumila (DCP) com pureza de 98% foi adquirido da Sigma-Aldrich. Monômero estireno com pureza de 99% foi adquirido da Sigma-Aldrich. Figura 1 - Estrutura química do metacrilato de 3-(heptafenil-)-propila 3422
3 Processamento Os materiais foram processados em câmara de mistura (Rheomix 600p) de reômetro de torque (Haake Rheocord) com rotores do tipo roller, nas seguintes condições: 190ºC, 200 rpm, 15 min. As composições de PS/ estudadas foram: 100/0, 99/1, 98/2 e 95/5 (g/g). Empregou-se DCP como agente iniciador da reação de enxertia na proporção DCP/ = 0,05 (g/g) (razão molar DCP/ = 0,2). Uma série de amostras foi preparada empregando-se monômero estireno como agente de transferência de radical, na proporção de 2% em relação à massa total dos materiais. Cromatografia de permeação em gel (GPC) As análises de GPC foram realizadas em equipamento Viscotek TDAmax TM, equipado com um conjunto de 4 colunas dispostas em seqüência (Waters HR-4E, HR-4, HR-3 e HR-2), com fase estacionária constituída de microesferas de copolímeros de estireno-divinil benzeno (Ultrastyragel). A temperatura das colunas foi mantida em 45ºC. O solvente tetrahidrofurano (THF) foi usado como fase móvel a vazão de 1 ml/min. Soluções com concentração de 10 mg/ml foram injetadas com volume de 150 L e fluxo de solvente de 1 ml/min. Foram realizados experimentos em duplicata. As medições foram realizadas empregando-se o sistema de detector triplo (triple detector - TD), com detectores de espalhamento de luz, viscosímetro e índice de refração (IR). Utilizou-se o valor de 0,1850 para o incremento no índice de refração ( dn / dc ) [12]. Através da utilização desse conjunto de detectores foi possível a determinação direta da massa molar através de princípios baseados no espalhamento de Rayleigh [10]. Ressonância magnética nuclear de próton (RMN 1 H) Os espectros de RMN 1 H foram obtidos em equipamento Varian Inova-300. Cerca de 20 mg de amostra foi dissolvida em 1 ml de CDCl 3. As análises foram conduzidas a 22ºC utilizando-se como referência o tetrametilsilano (TMS). Determinação do grau de conversão de enxertia O grau de conversão de enxertia nos sistemas PS/PS-graft-/ foi quantificado através de experimentos conjuntos de RMN 1 H e GPC, empregando-se uma curva de calibração produzida a partir de análises de padrões PS/. Os padrões PS/ foram preparados por dissolução de composições conhecidas em THF (5% em massa), seguido de homogeneização por agitação mecânica e ultrasonificação por 6 horas. Em seguida, foram preparados filmes por evaporação do solvente. Os filmes foram secos em estufa a vácuo a 40ºC por 48 h. Nas condições 3423
4 de preparação dos padrões não ocorreram reações de enxertia para formação de PS-graft- resultando em padrões constituídos de misturas físicas PS/. A curva de calibração foi construída baseada nos teores de determinados nos padrões PS/ empregando-se as duas técnicas, RMN e GPC, conforme metodologia esquematizada na Figura 2. A determinação do teor de por 1 H RMN foi realizada por meio do sinal do próton de éster (-O-CH 2 ) do com deslocamento em 4,2 ppm em relação aos deslocamentos químicos dos prótons aromáticos do PS e do com sinais na faixa de 6,2 a 8 ppm, conforme mostrado na Figura 2a. A determinação quantitativa de foi realizada através da integração das áreas dos sinais de cada grupo químico divididas pela quantidade de prótons totais. A determinação do teor de por GPC foi realizada conforme metodologia apresentada anteriormente por meio da integração da área total relativa ao sinal do no detector de índice de refração do GPC em relação a uma linha base e normalização com relação às áreas de todos os sinais. Para as amostras padrão, todo o adicionado foi separado no tempo de eluição de aproximadamente 36 min enquanto que o PS eluiu em torno de 20 min, conforme mostrado na Figura 2b. O ajuste linear dos pontos da Figura 2c gerou uma reta com equação RMN (%) 0,9509 GPC (%), através da qual foi possível relacionar o teor de determinado por GPC com o teor de determinado via RMN 1 H nas amostras padrões. Para as amostras PS/PS-graft-/ preparadas por processamento reativo a curva de calibração permitiu corrigir os teores de não enxertados ao PS determinados por GPC correlacionando-os com valores da quantidade total de presente na amostra determinados por RMN. Nessas amostras, a eluição das espécies PS-graft- alterou os máximos do sinal de índice de refração e essa variação foi utilizada para a quantificação. O grau de conversão de enxertia nos sistemas PS/PS-graft-/ preparados por processamento reativo foi obtido por meio da seguinte equação: RMN AP (0,9509. GPC AP ) (%).100 (1) RMN AP Na equação (1), é a o percentual de conversão de PS-graft-, RMN-AP é a quantidade percentual de total determinada via RMN 1 H e GPC-AP é quantidade percentual de não enxertada ao PS determinada por GPC após o processamento reativo. 3424
5 Prótons aromáticos (-O-CH 2 ) (a) PS PS/ Dados experimentais Ajuste linear (c) Resposta normalizada I. R. 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, (b) PS PS/ (ppm) +, RMN (%) RMN (%)=0,9509. GPC (%) R=0, , GPC (%) Tempo de Eluição (min) Figura 2 - Método empregado para a quantificação do grau de enxertia nos nanocompósitos híbridos PS/PS-graft-/. a) espectro de RMN 1 H; b) cromatograma de GPC; c) curva de calibração Resultados e Discussão A Tabela 1 apresenta os valores médios de massa molar ponderal média (M w ) e de polidispersão (M w /M n ), percentual total de determinado por RMN 1 H ( RMN ) e percentual de não reagido determinado por GPC ( GPC-AP ) para os nanocompósitos híbridos PS/PS-graft-/ preparados em diferentes composições. Os sistemas PS/PS-graft-/ processados sem estireno apresentaram diminuição de M w e aumento da polidispersão com relação ao PS (Tabela 1), em função do aumento da concentração de, o que é atribuído à cisão das cadeias de PS, que ocorre simultaneamente ao processo de enxertia, uma vez que o processamento utilizado emprega peróxido (DCP). O grau de conversão de enxertia apresentou valores de 24 a 28%, com tendência de valores maiores para os sistemas contendo maiores teores de, conforme mostrado na Figura
6 Tabela 1- Massas molares e percentuais de nos nanocompósitos híbridos PS/PS-graft-/ PS/ 100/0 M w Polidispersão RMN GPC-AP (g/mol) (M w /M n ) (mol%) (% em massa) , / ,01 0,75 0,60 Sem estireno 98/ ,00 1,67 1,30 95/ ,17 4,34 3,30 100/ , /1 Com 2% ,88 0,86 0,65 98/2 estireno ,88 1,82 1,30 95/ ,82 4,55 2,85 Os sistemas PS/PS-graft-/ processados com estireno, de forma diferente, apresentaram aumento de M w e diminuição da polidispersão com relação ao PS (Tabela 1), em função do aumento da concentração de. Esta classe de amostras apresentou maiores valores de conversão (28-40%) com relação às amostras processadas sem estireno (Figura 3). Esse comportamento pode ser explicado devido ao fato de que o estireno age como agente de transferência de radical, aumentando o grau de enxertia e minimizando a degradação do PS. 40 Com 2% de estireno Sem estireno 30 (%) (%) Figura 3 Grau de conversão de enxertia nos nanocompósitos híbridos PS/PS-graft-/ 3426
7 Conclusões O grau de conversão de enxertia em nanocompósitos híbridos PS/PS-graft-/ preparados por processamento reativo no estado fundido em diferentes condições foi caracterizado por combinação das técnicas de GPC e RMN 1 H. A técnica de GPC foi empregada também para determinar as massas molares médias e as distribuições de massas molares dos nanocompósitos híbridos. Os sistemas PS/PS-graft-/ preparados na presença de DCP e de estireno apresentaram maiores valores de massa molar ponderal média (M w ), menores valores de polidispersão (M w /M n ) e maiores graus de conversão de enxertia (28-40%), quando comparados aos sistemas processados com DCP mas sem estireno, evidenciando o efeito do estireno como agente de transferência de radical, aumentando o grau de enxertia e minimizando a degradação do PS. Agradecimentos Ao CNPq pela concessão da bolsa de doutorado ao Otávio Bianchi. Referências Bibliográficas 1. F. Baldi; F. Bignotti; A. Fina; D. Tabuani; T. Ricco J. Appl. Polym. Sci. 2007, 105, F. Carniato; A. Fina; D. Tabuani; E. Boccaleri Nanotechnology, 2008, 19, M. Joshi; B. S. Butola; G. Simon; N. Kukaleva Macromolecules, 2006, 39, R. Misra; A. H. Alidedeoglu; W. L. Jarrett; S. E. Morgan Polymer, 2009, 50, L. P. B. Janssen, Reactive Extrusion Systems, Marcel Dekker, Inc., New York, M. Xanthos, Reactive Extrusion : Principles and Practice, Hanser Publishers, Munich, E. Passaglia; S. Coiai; L. Ricci; F. Ciardelli Macromolecular Symposia, 2004, 218, E. Passaglia; S. Coiai; S. Augier Prog. Polym. Sci., 2009, 34, S. V. Greene in Encyclopedia of Chromatography 2004 Update Supplement, J. Cazes, Ed.; Marcel Dekker, Inc., New York, 2002, C. Jackson; H. G. Barth in Handbook of Size Exclusion Chromatography and Related Techniques Second Edition, Revised and Expanded, C.-S. Wu, Ed.; Marcel Dekker, Inc., New York, 2004, Vol. 91, M. Kurata; Y. Tsunashima in Polymer Handbook, J. Brandup; E. H Immergut; E. A. Grulke, Eds.; John Wiley & Sons, New York, 2003, S. Michielsen in Polymer Handbook, J. Brandup; E. H Immergut; E. A. Grulke, Eds.; John Wiley & Sons, New York, 2003,
Keywords: Extrusion, polymers, thermo-mechanical degradation, chain scission, and critical molecular weight.
CISÃO DE CADEIA DURANTE A EXTRUSÃO DE POLÍMEROS Carlos A. Cáceres 1*, Sebastião V. Canevarolo 2. 1*- Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais PPG-CEM /UFSCar, Rodovia Washington Luís,
PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO PARA MISTURAS À BASE DE POLIESTIRENO (PS) / POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (HIPS) PARA APLICAÇÃO NA ÁREA DE EXTRUSÃO-SOPRO
PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO PARA MISTURAS À BASE DE POLIESTIRENO (PS) / POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (HIPS) PARA APLICAÇÃO NA ÁREA DE EXTRUSÃO-SOPRO K. M. de Almeida 1, A. L. Nazareth 1, A. M. F. de Sousa
ESTUDO DA INFLUÊNCIA DO CO-ESTABILIZADOR, POTÊNCIA E TEMPO DE DISPERSÃO NA ESTABILIDADE E NO TAMANHO DE GOTÍCULAS DE MINIEMULSÕES MONOMÉRICAS
ESTUDO DA INFLUÊNCIA DO CO-ESTABILIZADOR, POTÊNCIA E TEMPO DE DISPERSÃO NA ESTABILIDADE E NO TAMANHO DE GOTÍCULAS DE MINIEMULSÕES MONOMÉRICAS Letícia A. da Costa, Nayane Lazzarin, Pedro H. H. de Araújo,